466 Adolf Schmidt: 



nicht Dur Eisenvitriol und freie Schwefelsäure, sondern auch Sulfate von 

 Eisensesquioxyd auftreten, so können diese Erzengnisse leicht oxydirende 

 Einwirkungen ausüben, abgesehen von sonst vorhandenem Sauerstoff. 



Die fast überall in dem Galmei bemerkbaren krystalloiden Hohl- 

 räume, von früheren Gypskrystallen herrührend, zeigen, dass die Blende, 

 grösstentheils wenigstens, zuerst in Zinksulfat muss umgewandelt worden 

 sein, welches sich dann mit Calciumcarbonat, sei es in Lösung oder fest, 

 in Galmei und Gyps umgesetzt hat. wie solches auch an anderen Orten 

 nachgewiesen worden ist. Daraus erklärt sich auch die Abwesenheit 

 des Kalkspaths im Galmei. 



Diese Umsetzung lässt sich leicht auch künstlich bewirken. Wenn 

 man sehr feines, am Besten durch Fällung erhaltenes Calciumcarbonat 

 mit einer etwas Fe-haltigen Lösung von Zn-Sulfat übergiesst und. sei 

 es bei Gegenwart von Kohlensäure oder ohne dieselbe, einige Tage 

 stehen lässt, so erkennt man nachher, bei Prüfung des Erzeugnisses 

 unter dem Mikroskop, dass sich der feine, flockige Kalk in undeutlich 

 krrstalline Körnchen und knoUige Zusammenhäufungen von braungelber, 

 und zum Theil schön honiggelber Farbe verwandelt hat, vermengt mit 

 kleinen weissen, monoklinen Säulchen und feinen Nädelchen von Gyps. 

 Zieht man sodann den Gyps durch wiederholtes Kochen mit Wasser 

 aus, so bleibt ein gelbliches, unter dem Mikroskop krystaUin erschei- 

 nendes Pulver zurück, welches sich bei chemischer Untersuchung als 

 ein etwas Fe-haltiges Zn-Carbonat ausweist. Beachtenswerth ist, dass 

 hiebei der Zinkspath (welcher doch auch häufig krystallisirt vorkommt) 

 kömigkrystallin , also galmeiartig . dagegen der mit ihm vermengte 

 Gyps (welcher doch auch häufig derb vorkommt) in Gestalt von Kry- 

 stallen auftritt, wie beides bei der natürlichen Entstehung des Wies- 

 locher Galmeis der Fall war. Die Farbe ist ungeßhr dieselbe wie die 

 des in reichlicher Menge vorkonunenden bräunlichgelben Galmeis der 

 Lagerstätten. 



Da bei Gegenwart von Bariumcarbonat. welches ich in den Wies- 

 locher Kalksteinen nachgewiesen habe, durch ähnliche Umsetzung 

 Bariumsulfat entstehen muss, so erklärt sich hieraus das so häufige 

 Vorkommen von feinen Schwerspathnadeln im Galmei. 



